厦深铁路( 广东段) 潮湿环境, 无侵蚀物质影响 1、 目 的 保证混凝土强度满足结构设计要求, 工作性满足施工工艺要求, 确保工程质量且经济合理 2、 用途 用于隧道工程中 C25 喷射混凝土施工 1、 设计强度: C25 2、 坍落度要求: 80-120( mm) 标 准 代 号 标 准 名 称 TB10204—2002 《铁路隧道施工规范》 JGJ55—2000 《普通混凝土配合比设计规程》 GB50086-2001 《锚杆喷射混凝土支护技术规范》 注: 要将规范( 标准) 要求列表明示。 TB10204—2002项 目 要 求 水 泥 符合 GB175—1999 标准 细骨料 符合 JTJ041—2000 规范要求 粗骨料 符合 TB10204—2002 规范要求 水 宜采用饮用水, 其他来源水应符合 JTJ041—2000 规范要求 外加剂 符合 GB 50119-2003 标准 掺合料 —— 最大水灰比 0. 5 最小水泥用量 400 最大水泥用量 —— 坍落度 80-120mm GB50086-2001项 目 要 求 水 泥 优先选用硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥, 强度等级不应低于 42. 5Mpa 细骨料 应采用坚硬耐久的中砂或粗砂, 细度模数宜大于 2. 5 粗骨料 应采用坚硬耐久的卵石或碎石, 粒径不宜大于 16mm; 当使用碱性速凝剂时, 不得使用活性二氧化硅的石材。 水 不应含有影响水泥正常凝结与硬化的有害杂质, 不得使用污水及 pH 值小于 4 的酸性水和含硫酸盐量按 SO4-计算超过混合用水重量 1%的水 外加剂 速凝剂应做与水泥的相容性试验及水泥净浆凝结效果试验, 初凝不应大于五分钟, 终凝不应大于十分钟 掺合料 —— 水灰比 湿法喷射宜为 0. 40-0. 50, 砂率宜为 45%-60% 最小水泥用量 400 最大水泥用量 —— 坍落度 湿法喷射混凝土混合料坍落度宜为 80-120mm 产 地 广东塔牌集团有限公司 实际活性( MPa) 48. 9 品 种 普通硅酸盐水泥 安 定 性 合 格 水 泥 强度等级 42. 5 产 地 巢湖市宏达砂石站 含泥量/泥块含量 1. 4%/0. 8% 种 类 天 然 河 砂 表观密度 2610(kg/m3) 细 骨 料 细度模数 Mx=2. 52( Ⅱ 区中砂) 堆积密度 1580(kg/m3) 产 地 巢湖市华金康矿业有限公司 表观密度 2580(kg/m3) 种 类 碎 石 堆积密度 1490(kg/m3) 粗 骨 料 规格( 粒径) 4. 75~ 13. 2mm 针片状颗料总含量 2. 5% 来 源 PH 值 水 饮用水 产 地 种 类 掺率( %) 速凝剂 山西黄腾 AJ 速凝剂 4. 0 一、 确定试配强度( fcu, 0) 根据 JGJ55-2000《普通混凝土配合比设计规程》 混凝土试配强度采用下式确定: fcu, 0≥ fcu, k+1. 645σ 所以: fcu, 0=25+1. 645× 5 =33. 2 ( MPa) 式中: fcu, 0——混凝土配制强度( MPa); fcu, k——混凝土立方体抗压强度标准值( MPa); σ ——混凝土强度标准差( MPa)。 C20 以下取 4. 0; C20~ C30 取 5. 0 二、 计算水灰比( W/C) 混凝土强度等级小于 C60 级时, 混凝土水灰比宜按下式计算: cebacuceafffcw\uf0b4\uf0b4\uf02b\uf0b4\uf03d\uf061\uf061\uf0610 ,/ =( 0. 46× 1. 1× 42. 5) /( 33. 2+0. 46× 0. 07× 1. 1× 42. 5) =0. 62 式中: α a、 α b——回归系数; fce——水泥 28d 抗压强度实测值( MPa)。 因不符合最大水灰比的限制要求, 故 W/C 取 0. 44。 三、 计算 1m3混凝土各项材料用量 1、 用水量( mw) 经查表可知: mw0 = 220( kg) 2、 水泥用量( mc0) , 速凝剂用量( m 速) 可按下式计算: 水泥用量根据用水量及水灰比确定 mc0 =220÷ 0. 44=500( kg) m 速=500× 3. 0%=15( kg) 3、 砂率( β s) 计算式中砂率应取β s =50% 4、 粗骨料和细骨料用量的确定, 应符合下列规定: 采用重量法应按下列公式计算: mc0+mg0+ms0+mw0= mcp ……………………………………① %100000\uf0b4\uf02b\uf03dsgssmmm\uf062 ……………………………………② 式中: mc0——每立方米混凝土的水泥用量( kg); mg0——每立方米混凝土的粗骨料用量( kg); ms0——每立方米混凝土的细骨料用量( kg); mw——每立方米混凝土的用水量( kg); β s——砂率( %); mcp——每立方米混凝土拌合物的假定重量( kg)。 设每立方米混凝土拌合物的假定重量为 2300 kg 将①、 ②式合并化减即可得: ms0 = [2300-(220+500) ] × 50% = 790( kg) mg0 = 2300-500-220-844= 790( kg) 5、 试配用理论配合比: ( 1) W/C=0. 44、 β s=50% 时 mc0: ms0: mg0: mw0: m 速: m 减 =500: 790: 790: 220: 15 =1: 1. 58: 1. 58: 0. 44: 0. 03 ( 2) W/C=0. 46、 β s=50% 时 mc0: ms0: mg0: mw0: m 速: m 减 =478: 801: 801: 220: 14. 3 =1: 1. 67: 1. 67: 0. 46: 0. 03 ( 3) W/C=0. 42、 β s=50% 时 mc0: ms0: mg0: mw0: m 速: m 减 =523: 778: 778: 220: 15. 7 =1: 1. 48: 1. 48: 0. 42: 0. 03